[17] Arbeiten in dem ehem. Laboratorium der k. k. geol. Reichsanstalt. 157 



und wenig fest, leicht zerreiblich ist, daher bei der Untersuchung 

 sehr viel Asche ergab. Es stimmt diess auch mit den Angaben 

 des Einsenders überein, ein Kohlenflötz am Ausgehenden gefunden zu 

 haben, welches nach abwärts an Mächtigkeit, Reinheit und Regel- 

 mässigkeit zuzunehmen scheint. 



Die Untersuchung ergab folgende Resultate: 



An Wasser in 100 Theilen • • 4'3 Proc. 

 An Asche „ „ „ • • ■ 25*0 

 Reducirte Gewichtstheile Blei • 1829 Gr. 



Wärme-Einheiten 4134 



Aequivalent etc. 126 



Wird diese Steinkohle bei der Gewinnung besser ausgehalten, so 

 wird sie auch reiner werden und nicht so viel Asche enthalten, daher 

 auch mehr Heizeffect geben. 



67. Kohle und Eisenstein aus Slavonien, übergeben von 

 Herrn Carl Pavich v. Pfauenthal, k. k. Statthaltereirath in Wien. 



Der übergebene Lignit ergab bei der Untersuchung: 



Wasser ...» 32*7 Proc. 



Asche 5 - 2 „ 



Reducirte Gewichtstheile Blei • 12716 Gr. 



Wärme-Einheiten 2870 



Aequivalent etc. 18*2 Cent. 



. Der beigelegene Thoneisenstein ergab bei der Untersuchung einen 

 so geringen Eisengehalt, dass dieses Gestein nicht als ein nutzbarer 

 Eisenstein bezeichnet werden kann. 



68. Braunstein (Mangan), eingesendet von Herrn Berg-Ingenieur 

 Joh. Schreiber in Sedlowitz. 



Das eingesendete Mineral ist ein mangan- und eisenhaltender 

 Schiefer. Beim Auflösen in Salzsäure bleiben bei 85 Proc. unlöslicher 

 Rückstand. Der Gehalt an Manganoxyd wurde mit 825 Proc. bestimmt. 



69. Kohlenmuster aus Oberschlesien, übergeben von den Ge- 

 brüdern Gutmann in Wien. 



Wasser in 100 Theilen .... 0-2 Proc. 

 Asche 1*4 



Reduc. Gew. -Theile" Blei, in Gr. . 30 52 



Wärme-Einheiten 6897 



Cokes in 100 Theilen 76-0 Proc. 



Aequivalent etc 7'6 



70. Roheisen zur Untersuchung auf seinen Mangangehalt, über- 

 geben von der Central-Direction des Krön Städter Bergbau- und 

 Hütten-Actienvereins in Wien. 



Die übergebene Spiegeleisenprobe enthält : 

 10'61 Proc. Mangan. 



